TCVN11903:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11903:2017 về Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử Ch ỉ tiêu Phương pháp th ử m Độ ẩ m Sự thay đổi kích thước theo thay đổi độ ẩm tương đối TCVN 11905 (ISO 16979) TCVN 10311 (ISO 16985) 4 Khối lượng riêng Môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn TCVN 5694 (ISO 9427) ISO 16978 6 Độ bền liên kết bên trong Độ trương n ở chiều dày sau khi ngâm trong nước Độ bền bề mặt ISO 16984 ISO 16983 TCVN 11906 (ISO 16981) 8 Chất lượng dán dính của gỗ dán TCVN 8328-2 (ISO 12466-2) 10 Để xác định các ch ỉ tiêu khác nhau theo hai hướng thớ gỗ chính trên mặt phẳng tấm, hai nhóm mẫu thử m phải được cắt từ cùng một tấm. Một nhóm phải có trục dọc song song với hướng sản phẩm (hoặc chiều dài tấm), nhóm còn lại phải c ó trục dọc vuông góc với hướng sản phẩm. Trong thử nghiệm chất lượng dán dính của gỗ dán, m liên quan đến cặp mạch keo và từng quá trình xử lý sơ bộ (xem Phụ lục A). 4 M ẫ u thử 4.1 Cắt mẫu M ẫ u thử phải được cắt từ từng tấm nguyên theo kích thước quy định trong phương pháp thử, bằng biện pháp phù hợp để đảm bảo không bị lệch. Í t nhất một mẫu thử trong mỗi nhóm phải được cắt từ cạnh tấm sau khi đã rọc cạnh để loại b ỏ phần dán cạnh và/hoặc xử lý bảo vệ. 4.2 Ví dụ sơ đồ cắt mẫu Một ví dụ về sơ đồ cắt mẫu đối với các mẫu thử nhỏ được đưa ra trong Hình 1. Phải ghi lại sơ đồ c ắ t mẫu. Trừ các phép th ử về chất lượng dán dính của gỗ dán, sơ đồ cắt mẫu được đưa ra trong Phụ lục A, khoảng cách tối thiểu giữa hai mẫu th ử c ủ a cùng một phép thử phải là 100 mm. Yêu cầu này có th ể bỏ qua nếu phải thay thế mẫu thử 4.3 Đánh dấu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - S ố nhận dạng tấm mẫu thử; - S ố sêr i mẫu thử, và - Hướng chiều dài ban đầu và bề mặt trên hoặc bề mặt dưới ban đầu của tấm, nếu có. 4.4 Bề mặt không đối xứng Đối với các tấm không đối xứng qua tâm chi ề u dày, các kết quả thử nghiệm có thể phụ thuộc vào việc bề mặt nào quay lên trên khi tiến hành thử nghiệm (ví dụ độ bền uốn), một nửa tổng số mẫu thử m (tức là m / 2) phải được thử trên từng hướng bề mặt mẫu th ử . Các trường hợp còn lại, hướng bề mặt tấm ít ảnh hưởng đến chỉ tiêu cần thử, thì việc chọn thử nghiệm theo mặt trên hoặc mặt dưới được thực hiện ngẫu nhiên. 4.5 Các yêu cầu khác Thực hiện việc cắt mẫu thử sao cho cạnh mẫu phải sạch, không lỗi, không bị cháy, và vuông góc với bề mặt tấm. Kích thước tính bằng milimet ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ DẪN = hướng trục d ọc của mẫu th ử song song với chiều d ài tấm gỗ d á n hoặc hướng thiết bị của các loại t ấ m khác hướng trục dọc của m ẫ u thử vuông góc với chiều dài tấm gỗ dán hoặc hướng thiết bị của các loại tấm khác a cạnh b ê n ngoài sau khi đã rọc cạnh Phép thử S ố a mẫu thử Khối lượng riêng D 1 đến D 6 Độ bền uốn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ trương nở chiều dày Q 1 đến Q 8 Độ bền liên kết bên trong I 1 đến I 8 a Đối v ới các chỉ tiêu không phụ thuộc vào hướng (ví dụ D, I và Q), một mẫu thử phải được cắt từ một cạnh bên ngo à i của tấm sau khi đã rọc cạnh được nhận diện Hình 1 - Ví dụ sơ đồ cắt mẫu đối với các mẫu thử nhỏ để xác định các ch ỉ tiêu cụ thể (chiều dày tấm khoảng 20 mm) 5 Báo cáo lấy mẫu Báo cáo lấy mẫu phải bao gồm các thông tin sau: - nơi và ngày lấy mẫu và người l ấ y mẫu; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - số tấm n ; - số mẫu th ử lấy từ mỗi t ấ m đối với từng nhóm mẫu thử m; - ghi lại sơ đồ cắt mẫu đã dùng, nếu có; - bất kỳ thông tin có liên quan Phụ lục A (tham khảo) Ví dụ sơ đồ cắt mẫu đ ể thử nghiệm chất lượng dán dính của gỗ dán Hình A.1 đưa ra một ví dụ sơ đồ cắt mẫu để thử nghiệm chất lượng dán dính của gỗ dán ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 X Biểu thị hướng sợi của ván mỏng ngoài Mẫu thử T6 (và có th ể là T7 và nhiều hơn) là một mẫu thử dự phòng Khối trung tâm (khoảng cách ngẫu nhiên từ điểm giữa của tấm) Khối cạnh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Số lượng của cặp khối Đối với mỗi một xử lý sơ bộ và mỗi một cặp của mạch keo, yêu cầu sử dụng các mẫu thử riêng rẽ CHÚ D Ẫ N b chiều rộng a một cặp khối Hình A.1 - Ví dụ sơ đồ cắt mẫu để thử nghiệm chất lượng dán dính của gỗ dán